322 lieber hydraulische Mörtel, 



Eisenoxyd ist nicht wahrscheinlicli, dass es in erhärteten 

 Portland - Gern enten mit Kalk verbunden ist. Der aus- 

 geschiedene kaustische Kalk verbindet sich an der Luft 

 mit Kohlensäure zu kohlensaurem Kalk. 



Ein erhärtetes Portiand - Cement enthält also die- 

 selben Verbindungen, wie ein erhärtetes Roman-Cement. 

 Es bilden sich diese Verbindungen aber unter der Ein- 

 wirkung von Wasser auf entgegengesetzte Art. Ihre 

 Unlöslichkeit in Wasser und ihr inniges Aneinanderlagem 

 während des allmäligen Entstehens bewirkt, dass das 

 ursprüngliche Pulver nach und nach in eine zusammen- 

 hängende harte Masse übergeht. 



Winkler's Versuche sind kurz folgende. 



Eine Verbindung von 3 Aeq. Kalk auf 1 Äeq. Kiesel- 

 säure ist früher bereits von Sefström dargestellt worden, 

 indem er ein Gemenge von 150 Gewichtstheilen Marmor 

 mit 46 Gewichtsth. Quarz heftig weissglühte. Dasselbe 

 war nicht geschmolzen; bei etwas weniger Kalk erhielt 

 er eine geschmolzene Masse, die aber in 1 Minute ohne 

 Gewichts Veränderung auseinander fiel. 



In derselben Weise verfährt man bei der Darstellung 

 eines Portland-Cementes. Man macht ein inniges Gemenge 

 von Alkalien, Kalk und Thon nach solchen Verhältnissen, 

 dass auf 3 — 4 Aeq. Basis (Kalk und Alkalien) 1 Aeq. 

 Säure (Kieselsäure, Thonerde, Eisenoxyd) kommt; wurden 

 die Körper als Pulver gemengt, so setzt man jetzt Wasser 

 hinzu; wurden sie als flüssige Breie vermengt, so dampft 

 man so weit ab, bis man eine plastische Masse erhält. 

 Man formt alsdann runde Ballen von 2 — 3 Zoll Durch- 

 messer, trocknet diese und brennt sie endlich zwischen 

 Holzkohlen oder Coaksstücken in einem gut ziehenden 

 Ofen, dessen Temperatur man möglichst reguliren kann. 

 Die Regulirung der Hitze ist für das Erhalten eines gut 

 erhärtenden Mörtels unumgänglich nöthig. Steigt die 

 Hitze zu hoch^ so erhält man eine Schlacke, welche häufig 

 an der Luft zu Pulver zerfällt, das nicht erhärtet; bei 

 zu niedriger Temperatur behält das Cement viel unver- 

 bundenen kaustischen Kalk, es erhitzt sich alsdann immer 

 stark mit Wasser und zerfällt darin häufig zu Brei. Ein 

 gut gebranntes Portland - Cement zeigt sich unter dem 

 Mikroskop als vollständig geschmolzene, aber poröse 

 Masse und hat ungefähr das Ansehen von Bimsstein. Es 

 besitzt alsdann gewöhnlich eine grüne Farbe und zerfallt 



